SUR VHIST. NATURE LLE ET LES ARTS. 21 f 



font fortes & ^levees; lorfque I'efFort eft violent, la bulle fecrcve: on y 

 appercoit a Ja loupe line lencre fente; alors elic cede de s'elever ; c'eft ce 

 qui torme les bulles plates & larges ; les petites font rarement ouvcrtcs, 

 Lorfque les bulles out pris de I'eventjleurs furfaces interieures fe deconi- 

 pofent 5 & forment des moines dans la pate de I'acier qui en procedc. 

 Lorfqu'clles n'en ont point piis , elles fe foudenr dans le corroiement , fur- 

 tout li Icurs couvertures font aflez ^pailTes pour fouffrir une chaude 

 fuante. 



Les fers les micux etcffes, dont la pate eft pleine & homogene , font 

 moins fujets aux bulles que les autres. 



Ceux qui n'ont que I'apparence d'une belle fabrication, c'eft-a-dire 

 qui font bienunis, bienfues au dehors , mais dont I'affinage primitif n'a 

 pas affcz lie la pate, font fujets a une tres-grande quanrite de bulles ; & par 

 lecontraire, les fers dont I'etoffe eft defunie par des deFauts, qui de$ 

 furfaces penttrent au-dedans, ces fers font nioins fujets aux ampoules, 

 ■parce que fair inrerieur fe degage par les tentes, les pailles &: les tra- 

 vers. 



Les fers c^meiitesne font pas feuls fujets aux ampnules; les toks & les 

 fers noirs prepares pour I'etamage font fouvent defei5lueux par les niemes 

 caufes. 



La couleur bleue du fer cemenre , au fortir du creufet, eft I'effet d'une 

 legere decompofition des furfaces du fer. Plus le bleu eft intenfe, plus on a 

 lieu de foupconncr I'acier de vivacite. Ce defaut s'annonce aufil par la 

 grande fragilite, par un (on aigu : le fon grave annonce des parties fer- 

 leufes. Le bon aciet fe connoit par un fon foutenu , ondulent Sc 

 timbre. 



Nous developperons ces points de Phyfique neceflaires a coi;noitre , 

 ainfi que le rapport iinmediat des parties conftitutives de I'acier avec celles 

 des corps fcintillans , particulierement avec la fubftance vitreufc naturelle 

 Zc artificielle. 



Ces obfcrvations previennent fur les precautions que Ton doit pendre 

 pour choilir les fers que I'on veut faire paiTer a I'erat d'acier. Dans I'Ou- 

 vrage complct que nous nous propofons de publier fur I'acier , nous nous 

 etendrons fur les moyens de procurer ces qualitds au fer. 



II refuite done des experiences que nous avons faites par ordre du Gou-- 

 vernement: 



Qu'ii eft tres-poflible de taire de tres bons aciers fins par cementation 

 avec les fers des differentes Provinces duRovaume; qu'il fuffit de choidr 

 parmi ceux qui ont ie plus de propritte a devenir acier , les fers les mieux 

 fabriques , & de les traiter fuivant leur caradcre particulier. 



II (eroit a defirer qu'il s'elev.it plufieurs iVIanufaiihires en ce genre dans 

 le Royaume, particulierement dans le Rouftillon, I'Alface , la P'ranche- 



